12 F. Bilme, Vergleich von Metallen mit ihren Oxyden, Sulfiden, 



jP (5052) von Williams und Burton als 2P (2021) nehmen, 

 so würde sich aus dem Fundamentalwinkel der genannten 

 Autoren (OP (0001) : P (1011), d. h. nunmehr OP (0001) : f P (4015) 

 — 122° 33' 24") ergehen: OP (0001) : P (1011) — 117° 3' 25". 

 Dass dieser Weg indess, obgleich er den Axenlängen nach 

 Zink und Beryll einander näher bringt, wohl nicht der richtige 

 ist, erkennt man vor allem an der Unmöglichkeit einer glatten 

 Umdeutung mancher der am Zink beobachteten Gestalten. 

 Pyramiden wie M p (16 . . 16 . 35) und tfP (24 . . 24 . 5), 

 zu denen fP (4047) und 6P (6061) würden, machen das 

 Gezwungene der Deutung ersichtlich. Lässt man deshalb 

 Williams' und Burton's Pyramide P (1011) ihren Charakter 

 als Stammpyramide und zieht die rhomboedrischen Metalle zum 

 Vergleich in Betracht, so erkennt man leicht aus dem Winkel 

 OP (0001) : P (1011) = 122° 33' 24" der Zinkpyramide ihre 

 dem Rhomboeder der Arsengruppe analoge Lage. Bei Arsen 

 ist OR (0001) : R = 121° 41' 41", beim Antimon = 123° 11' 48", 

 beim Wismuth = 123° 35' 58". Zink steht mithin in seinen 

 Winkeln, wie auch Williams und Burton anführen, zwischen 

 Arsen und Antimon, zu welchen rhomboedrischen Metallen 

 letztgenannte Autoren das Zink stellen, wenn auch P (1011) 

 holoedrisch erscheint und die Schlagfigur auf OP (0001) einen 

 regelmässig sechsstrahligen Stern vorstellt. Anzeichen für 

 rhomboedrische Hemiedrie liegen in der Vertheilung von 

 f P (3032) und 6P (6061), deren Flächen zuweilen wie Rhombo- 

 eder abwechseln, vor. 



Es ergiebt sich hiernach, dass Beryllium, Magnesium, sowie 

 Cadmium zu Zink im selben Winkelverhältniss stehen, wie 

 Osmiridium zu Arsen steht. Die Pyramide von Beryllium, 

 Magnesium, Cadmium und Osmiridium wird von dem Rhombo- 

 eder des Zinks und Arsens gerade abgestumpft. 



Das Zinkoxyd gehört in seinem natürlichen Vorkommen 

 als Zinkit wie in den künstlichen Krystallisationen dem hexa- 

 gonaien System an, wie das Zink. Es ist vielfach in krystallo- 

 graphischer Hinsicht studirt worden. Für vorliegenden Ver- 

 gleich kommen besonders folgende Untersuchungen in Betracht \ 



1 Eine Zusammenstellung der Literatur über künstliches Zinkoxyd 

 findet sich bei J. Tudob, Cündall: On zinc oxide from a blast-furnace. 

 Mineral. Magaz. No. 41. 5. 1890. 



